Zinc

Para otros usos de este término, véase Zinc (desambiguación).

Cobre ← Zinc o cinc → Galio

|  |  |  |  |  |
30 | Zn

|

|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tabla completa • Tabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo|  Zinc o cinc, Zn
Grupo, período, bloque|  12, 4, d
Masa atómica|  65,38 u
Configuración electrónica|  [Ar] 3d10 4s2
Dureza Mohs|  2,5
Electrones por nivel|  2, 8, 18, 2
Apariencia|  Gris, en algunos casos, azulado
Propiedades atómicas
Radio medio|  135 pm
Electronegatividad|  1,6 (escala de Pauling)
Radio atómico (calc)|  142 pm (radio de Bohr)
Radio covalente|  131 pm
Radio de van der Waals|  139 pm
Estado(s) de oxidación|  2
Óxido|  Anfótero
1.ª energía de ionización|  906,4 kJ/mol
2.ª energía de ionización|  1733,3 kJ/mol
3.ª energía de ionización|  3833 kJ/mol
4.ª energía de ionización|  5731 kJ/mol
Líneas espectrales|
Propiedades físicas
Estado ordinario|  Sólido (diamagnético)
Densidad|  7138 kg/m3
Punto de fusión|  692,68 K (420 °C)
Punto de ebullición|  1180 K (907 °C)
Entalpía de vaporización|  115,3 kJ/mol
Entalpía de fusión|  7,322 kJ/mol
Presión de vapor|  192,2 Pa a 692,73 K
Varios
Estructura cristalina|  Hexagonal
Calor específico|  390 J/(kg·K)
Conductividad eléctrica|  16,6·106 S/m
Conductividad térmica|  116 W/(m·K)
Velocidad del sonido|  3700 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del zinc o cinc

| iso | AN | Periodo | MD | Ed | PD

|
|
|
|
|

MeV
64Zn| 48,63%| Estable con 34 neutrones
65Zn| Sintético| 244,26 días| ε| 1,352| 65Cu
66Zn| 27,90%| Estable con 36 neutrones
67Zn| 4,10%| Estable con 37 neutrones
68Zn| 18,75%| Estable con 38 neutrones
70Zn| 0,62%| Estable con 40 neutrones
72Zn| Sintético| 46,5 horas| β| 0,458| 72Ga

Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.

[editar datos en Wikidata]

El zinc[1]​ (del alemán Zink), también escrito cinc,[2]​[3]​ es un elemento químico esencial de número atómico 30 y símbolo Zn, situado en el grupo 12 de la tabla periódica de los elementos.[4]​

## Etimología

[editar]

La etimología de zinc parece que viene del alemán Zink, este del Zinken (en español pico, diente), para indicar el aspecto con filos dentados del mineral calamina, luego fue asumido para el metal obtenido a partir de él,[5]​ aunque otras fuentes consideran que viene de la palabra persa para piedra.[6]​

En el español, las variantes gráficas «zinc» y «cinc» son ambas aceptadas como válidas.[1]​ La forma con z, «zinc», es la más coherente con el origen de la palabra y, por tanto, con su símbolo químico internacional (Zn), mientras que la forma con c, «cinc», es la más coherente con los sistemas gráfico y fonético del español, en los que el sonido /zi/ suele representarse con la letra c, «ci».

## Características principales

[editar]

El zinc es un metal, a veces clasificado como metal de transición aunque estrictamente no lo sea, ya que tanto el metal como su ion positivo presentan el conjunto orbital completo. Este elemento presenta cierto parecido con el magnesio, y con el cadmio de su grupo, pero del mercurio se aparta mucho por las singulares propiedades físicas y químicas de este (contracción lantánida y potentes efectos relativistas sobre orbitales de enlace). Es el 23.º elemento más abundante en la Tierra y una de sus aplicaciones más importantes es el galvanizado del acero.

Es un metal de color blanco azulado que arde en el aire con llama verde azulada. El aire seco no le ataca pero en presencia de humedad se forma una capa superficial de óxido o carbonato básico que aísla al metal y lo protege de la corrosión. Prácticamente el único estado de oxidación que presenta es el +2. En el año 2004 se publicó en la revista Science el primer y único compuesto conocido de zinc en estado de oxidación +1, basado en un complejo organometálico con el ligando pentametilciclopentadieno. Reacciona con ácidos no oxidantes pasando al estado de oxidación +2 y liberando dihidrógeno (antiguamente llamado hidrógeno) y puede disolverse en bases y ácido acético.

Diagrama de Pourbaix del zinc

El metal presenta una gran resistencia a la deformación plástica en frío que disminuye en caliente, lo que obliga a laminarlo por encima de los 100 °C. No se puede endurecer por acritud y presenta el fenómeno de fluencia a temperatura ambiente —al contrario que la mayoría de los metales y aleaciones— y pequeñas cargas el más importante.

## Historia

[editar]

Las aleaciones de zinc se han utilizado durante siglos —piezas de latón datadas en 1500-1000 a. C. se han encontrado en Canaán y otros objetos con contenidos de hasta el 87 % de zinc han aparecido en la antigua región de Transilvania— sin embargo, por su bajo punto de fusión y reactividad química el metal tiende a evaporarse por lo que la verdadera naturaleza del metal no fue comprendida por los antiguos.

Se sabe que la fabricación de latón era conocida por los romanos hacia 30 a. C. Plinio y Dioscórides describen la obtención de aurichalcum (latón) por el procedimiento de calentar en un crisol una mezcla de cadmia (calamina) con cobre; el latón obtenido posteriormente era fundido o forjado para fabricar objetos.

La fundición y extracción de zinc impuro se llevó a cabo hacia el año 1000 en la India —en la obra Rasarnava (c. 1200) de autor desconocido se describe el procedimiento— y posteriormente en China y a finales del siglo XIV los indios conocían ya la existencia del zinc como metal distinto de los siete conocidos en la Antigüedad, el octavo metal. En 1597 Andreas Libavius describe una «peculiar clase de estaño» que había sido preparada en la India y llegó a sus manos en pequeña cantidad a través de un amigo; de sus descripciones se deduce que se trataba del zinc aunque no llegó a reconocerlo como el metal procedente de la calamina.

En occidente, hacia 1248, Alberto Magno describe la fabricación de latón en Europa, y en el siglo XVI ya se conocía la existencia del metal. Georgius Agricola (1490-1555) observó en 1546 que podía rascarse un metal blanco condensado de las paredes de los hornos en los que se fundían minerales de zinc; añadiendo en sus notas que un metal similar denominado zincum se producía en Silesia.[6]​ Paracelso fue el primero en sugerir que el zincum era un nuevo metal y que sus propiedades diferían de las de los metales conocidos sin dar, no obstante, ninguna indicación sobre su origen; en los escritos de Basilio Valentino se encuentran también menciones del zincum. A pesar de ello, en tratados posteriores las frecuentes referencias al zinc, con sus distintos nombres, se refieren generalmente al mineral no al metal libre y en ocasiones se confunde con el bismuto.

Johann Kunkel en 1677 y poco más tarde Stahl en 1702 indican que al preparar el latón con el cobre y la calamina esta última se reduce previamente al estado de metal libre, el zinc, que fue aislado por el químico Anton von Swab en 1742 y por Andreas Marggraf en 1746, cuyo exhaustivo y metódico trabajo Sobre el método de extracción del cinc de su mineral verdadero, la calamina cimentó la metalurgia del zinc y su reputación como descubridor del metal.

En 1743 se fundó en Bristol el primer establecimiento para la fundición del metal a escala industrial pero su procedimiento quedó en secreto por lo que hubo que esperar 70 años hasta que Daniel Dony desarrollara un procedimiento industrial para la extracción del metal y se estableciera la primera fábrica en el continente europeo.

Tras el desarrollo de la técnica de flotación del sulfuro de zinc se desplazó a la calamina como mena principal. El método de flotación es hoy día empleado en la obtención de varios metales.

## Aplicaciones

[editar]

Óxido de zinc

La principal aplicación del zinc —cerca del 50 % del consumo anual— es el galvanizado del acero para protegerlo de la corrosión, protección efectiva incluso cuando se agrieta el recubrimiento ya que el zinc actúa como ánodo de sacrificio. Otros usos son estos:

* Baterías de Zn-C usadas en la industria aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales por su óptimo rendimiento por unidad de peso y baterías zinc-aire para computadoras portátiles.
* Piezas de fundición inyectada en la industria de automoción.
* Metalurgia de metales preciosos y eliminación de la plata del plomo.
* Utilizado en fabricación de pinturas al óleo, para fabricar el color blanco de zinc, utilizado para crear transparencias en la pintura.
* Aleaciones: latón, alpaca, cuproníquel-zinc, aluzinc, virenium, tombac, etc.
* Ánodos: utilizado como elemento de sacrificio para evitar la corrosión de otras partes metálicas en depósitos de agua, barcos, etc.
* El zinc y sus aleaciones se utilizan recientemente en aplicaciones ortopédicas debido a su biodegradabilidad.[7]​
* El zinc también se usa para la galvanización y fabricación de láminas de construcción con tramado para evitar la sobre flexión, conocidas como acanaladas u onduladas, por ser un material de ínfima calidad su costo es bajo, lo cual implica que las láminas de dicho material se empleen en construcciones de viviendas improvisadas o criaderos de animales (llamadas ranchos ).

## Función biológica

[editar]

Artículo principal: Transportador de zinc

Anhidrasa carbónica, enzima que posee un ion de zinc.

El zinc es un elemento químico esencial para los seres humanos, animales y plantas. El humano contiene alrededor de 40 mg de zinc por kg de peso corporal que es absorbido al igual que en los restantes mamíferos y aves por diversos transportadores de zinc, principalmente el ZIP4 intestinal, y muchas enzimas funcionan con su concurso como cofactor, ya que estimula la actividad de aproximadamente 300 enzimas diferentes, interviene en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos,[8]​ colabora en el buen funcionamiento del sistema inmunitario, es necesario para la cicatrización de las heridas, interviene en las percepciones del gusto y el olfato y en la síntesis del ADN. El metal se encuentra en la insulina, las proteínas dedo de zinc (zinc finger) y diversas enzimas como la superóxido dismutasa.

Hay 2-4 gramos de zinc[9]​ distribuidos en todo el cuerpo humano. La mayoría del zinc se encuentra en los músculos (57 %), los huesos (29 %),[9]​ la piel (6 %), el hígado (5 %), el cerebro (1,5 %), y el 1,5 % restante en otros tejidos biológicos y fluidos corporales, con las concentraciones más altas en la próstata y la retina del ojo.[10]​ El semen es particularmente rico en zinc, siendo un factor clave en la correcta función de la glándula prostática y en el crecimiento de los órganos reproductivos.[11]​

El zinc aumenta la testosterona en sangre indirectamente, funcionando como coenzima en el metabolismo de las hormonas masculinas por medio de su formación a través de la hormona luteinizante (LH), que estimula las células de Leydig.[12]​[13]​ También previene que la testosterona se transforme en dihidrotestosterona que es tres veces más activa, inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa, ni tampoco en estrógeno por medio de la inhibición de la enzima aromatasa.[14]​

En el cerebro, el zinc se almacena en determinadas vesículas sinápticas mediante neuronas glutamatérgicas[15]​ y puede "modular la excitabilidad del cerebro".[16]​ Desempeña un papel clave en la plasticidad sináptica y por lo tanto en el aprendizaje.[17]​ Sin embargo, ha sido llamado el "caballo oscuro del cerebro" (“the brain's dark horse”)[15]​ ya que también puede comportarse como una neurotoxina, lo que sugiere que la adecuada homeostasis del zinc desempeña un papel fundamental en el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso central.[15]​

### Deficiencia

[editar]

La deficiencia de zinc perjudica al sistema inmunitario, genera retardo en el crecimiento y puede producir pérdida del cabello, diarrea, impotencia, lesiones oculares y de piel, pérdida de apetito, pérdida de peso, tardanza en la cicatrización de las heridas y anomalías en el sentido del olfato y el gusto.[18]​ Las causas que pueden provocar una deficiencia de zinc son la deficiente ingesta y la mala absorción del mineral —caso de alcoholismo que favorece su eliminación en la orina o dietas vegetarianas en las que la absorción de zinc es un 50 % menor que de las carnes— o por su excesiva eliminación debido a desórdenes digestivos.

La carencia de zinc en los períodos de rápido crecimiento afecta negativamente el desarrollo cognitivo, cerebral y sexual.[13]​

Según el CSIC, este elemento tiene un papel de suma importancia en las funciones mediadas por neurotransmisores, actuando como modulador de la excitabilidad neuronal. En este sentido la deficiencia de zinc puede causar trastornos del humor y neurodegeneración, como depresión y Alzheimer.[19]​

La disminución de los niveles de LH y testosterona circulantes a causa de la deficiencia de zinc afecta negativamente la actividad de las células de Leydig.

### Exceso

[editar]

El exceso de zinc, denominado hipercincemia, se ha asociado con bajos niveles de cobre, alteraciones en la función del hierro, disminución de la función inmunológica y de los niveles del colesterol bueno (HDL), vómitos, diarrea, daños a los riñones y depresión mental.[20]​[21]​

### Zinc en la dieta

[editar]

El zinc se encuentra en diversos alimentos, especialmente en aquellos ricos en proteínas, ya que el zinc queda retenido entre ellas, como ostras, carnes rojas, carne de cerdo, cordero, aves de corral, algunos pescados y mariscos. Otras fuentes ricas en zinc son las habas, nueces, granos enteros y levadura. Las frutas y las verduras no son habitualmente buenas fuentes, porque el zinc en las proteínas vegetales no tiene tanta biodisponibilidad para el ser humano como el zinc de las proteínas animales.

Los cereales integrales, las legumbres y los frutos secos son ricos en fitatos, que son conocidos bloqueantes del zinc. La biodisponibilidad del zinc en el pan leudado es mayor que en los productos sin levadura, ya que el proceso de leudado activa la fitasa, que descompone el ácido fítico. El resultado es que mejora la biodisponibilidad del zinc.

La ingesta diaria recomendada de zinc ronda los 11-20 mg para hombres adultos, menor para bebés, niños, adolescentes y mujeres adultas (por su menor peso corporal) y algo mayor para mujeres embarazadas y durante la lactancia.[18]​ La absorción del zinc es muy variable (entre un 20 y un 30 %), y aumenta cuando el consumo es bajo o cuando aumentan las necesidades.

Aunque los adultos vegetarianos tienen a menudo una ingesta menor que la de los omnívoros, parece que en general presentan un nivel adecuado de zinc, como se refleja en los niveles de zinc en sangre y en los estudios sobre el balance de zinc.[22]​ Se ha visto que a lo largo del tiempo se produce una adaptación a la dieta vegetariana, dando como resultado una mejor utilización de este elemento.[23]​ Los hombres vegetarianos y no vegetarianos tienen un consumo de zinc similar[24]​ mientras que las mujeres vegetarianas presentan un consumo significativamente más bajo. Incluso aunque estas últimas consuman menos zinc, sus niveles son similares a los niveles de las mujeres omnívoras. Las personas de la tercera edad, independientemente de su tipo de dieta, tienen un mayor riesgo de deficiencia de zinc.

Como el zinc, en general, se absorbe de manera menos efectiva a partir de una dieta vegetariana que de una dieta omnívora, es importante que los vegetarianos seleccionen alimentos ricos en zinc.[25]​

## Abundancia y obtención

[editar]

Artículo principal: Países productores de zinc a nivel mundial

La producción mundial de zinc durante 2011 alcanzó un total de 12,40 millones de toneladas métricas. El principal país productor es China, seguido por Perú y Australia.[26]​

| Rango  | Estado  | Producción en 2019
(en mill. ton/año)

|
|

1 | China | 4,21
2 | Perú | 1,40
3 | Australia | 1,33
4 | Estados Unidos | 0,75
5 | India | 0,72
6 | México | 0,67
7 | Bolivia | 0,52
8 | Canadá | 0,33
9 | Kazajistán | 0,30
10 | Rusia | 0,26
11 | Suecia | 0,24
| Brasil | 0,16[27]​
Fuente: United States Geological Survey (USGS), 2021

El zinc es el 23.º elemento más abundante en la corteza terrestre. Las menas más ricas contienen cerca de un 10 % de hierro y entre el 40 y el 50 % de zinc. Los minerales de los que se extrae son el sulfuro de zinc, conocido como esfalerita (y también como blenda, término que actualmente se considera obsoleto), la smithsonita (carbonato) y la hemimorfita, (silicato) , que reciben en conjunto el nombre industrial de "calaminas", y la franklinita, (óxido).

De acuerdo con la información recogida en el informe anual del United States Geological Survey (USGS), las estimaciones señalan que las reservas económicamente explotables de zinc en 2011 a nivel mundial alcanzarían las 250 millones de toneladas métricas, repartidas entre China, Estados Unidos, Perú y Kazajistán.[28]​

Las reservas conocidas (incluyendo aquellas cuya explotación hoy día no es rentable) rozan los 2000 millones de toneladas.

La producción del zinc comienza con la extracción del mineral, que puede realizarse tanto a cielo abierto como en yacimientos subterráneos. Los minerales extraídos se trituran con posterioridad y se someten a un proceso de flotación para obtener el concentrado.

Los minerales con altos contenidos de hierro se tratan por vía seca: primeramente se tuesta el concentrado para transformar el sulfuro en óxido, que recibe la denominación de calcina, y a continuación se reduce este con el carbono contenido en el carbón, obteniendo el metal (el agente reductor es en la práctica el monóxido de carbono formado). Las reacciones en ambas etapas son:

2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2
ZnO + CO → Zn + CO2

Otra forma más sencilla y económica de reducir el óxido de zinc es con carbón. Se colocan los dos moles óxido de zinc (ZnO), y un mol de carbono (C), en un recipiente al vacío para evitar que el metal se incendie con el aire en el momento de purificarse, dando como resultado nuevamente óxido de zinc. En esta etapa, la reducción del óxido de zinc, se expresa de la siguiente manera:

2 ZnO + C → 2 Zn + CO2

Por vía húmeda primeramente se realiza el tueste obteniendo el óxido que se lixivia con ácido sulfúrico diluido; las lejías obtenidas se purifican separando las distintas fases presentes. El sulfato de zinc se somete posteriormente a electrólisis con ánodo de plomo y cátodo de aluminio sobre el cual se deposita el zinc formando placas de algunos milímetros de espesor que se retiran cada cierto tiempo. Los cátodos obtenidos se funden y se cuela el metal para su comercialización.

Como subproductos se obtienen diferentes metales como mercurio, óxido de germanio, cadmio, oro, plata, cobre y plomo, en función de la composición de los minerales. El dióxido de azufre obtenido en la tostación del mineral se usa para producir ácido sulfúrico que se reutiliza en el lixiviado comercializando el excedente producido.

Los tipos de cinc obtenidos se clasifican según la norma ASTM en función de su pureza:

* SHG, Special High Grade (99,99%)
* HG, High Grade (99,90%)
* PWG Prime Western Grade (98%)

La norma EN 1179 considera cinco grados Z1 a Z5 con contenidos de cinc entre 99,995 % y 98,5 % y existen normas equivalentes en Japón y Australia. Para armonizar todas ellas, la Organización Internacional de Normalización publicó en 2004 la norma ISO 752 sobre clasificación y requisitos del zinc primario.

## Aleaciones

[editar]

Una aleación de zinc ampliamente utilizada es el latón, en el que el cobre está aleado con entre un 3 % y un 45 % de zinc, según el tipo de latón.[29]​ El latón es generalmente más dúctil y más fuerte que el cobre, pero es más resistente a la corrosión.[29]​ Estas propiedades lo hacen útil en equipos de comunicación, hardware, instrumentos musicales y válvulas de agua.[29]​

Microestructura de latón fundido con un aumento de 400x

Otras aleaciones de zinc ampliamente utilizadas incluyen la alpaca, metal para máquinas de escribir, soldadura blanda y de aluminio, y algunos tipos comerciales de bronce.[30]​ El zinc también se utiliza en los tubos de los órganos contemporáneos como sustituto de la aleación tradicional de plomo y estaño.[31]​ Las aleaciones de 85 a 88 % de zinc, de 4 a 10 % de cobre y de 2 a 8 % de aluminio tienen un uso limitado en ciertos tipos de cojinetes de máquinas. Desde 1982 el zinc ha sido el metal principal en la moneda estadounidense del centavo con la imagen de Lincoln.[32]​ El núcleo de zinc está recubierto con una fina capa de cobre para dar la apariencia de una moneda de cobre. En 1994, 33 200 toneladas (36 596,7 ST) de zinc se utilizaron para producir 13 600 millones de centavos en los Estados Unidos.[33]​

Las aleaciones de zinc con pequeñas cantidades de cobre, aluminio y magnesio son útiles tanto en fundición a presión como en moldeo por centrifugado, especialmente en las industrias automotriz, eléctrica y de hardware.[30]​ Estas aleaciones se comercializan con el nombre de Zamak.[34]​ Un ejemplo de esto es el aluzinc. Su bajo punto de fusión, junto con la baja viscosidad de la aleación hace posible la producción de formas pequeñas e intrincadas. La baja temperatura de trabajo conduce a un enfriamiento rápido de los productos fundidos, que se pueden ensamblar en muy poco tiempo.[30]​[35]​ Otra aleación, comercializada bajo la marca Prestal, contiene 78 % de zinc y 22 % de aluminio, y se informa que es casi tan fuerte como el acero pero tan maleable como el plástico.[30]​[36]​ Esta superplasticidad de la aleación permite darle forma utilizando moldes a presión de cerámica y cemento.[30]​

Aleaciones similares con la adición de una pequeña cantidad de plomo se pueden laminar en frío. Se utiliza una aleación de 96 % de zinc y 4 % de aluminio para fabricar troqueles de estampado para aplicaciones de bajo volumen de producción, para las que los troqueles de metal ferroso serían demasiado caros.[37]​ Para la construcción de fachadas, cubiertas y otras aplicaciones propias de chapas formadas por embutición, perfilado o doblado, se utilizan aleaciones de zinc con titanio y cobre.[38]​ El zinc sin alear es demasiado frágil para estos procesos de fabricación.[38]​

Como material denso, económico y fácil de trabajar, el zinc se utiliza como sustituto del plomo. Debido a la toxicidad del plomo, el zinc se emplea para fabricar pesas para diversas aplicaciones, que van desde la pesca[39]​ hasta el equilibrado de ruedas y volantes.[40]​

El telururo de zinc y cadmio (CZT) es una aleación semiconductora que se puede disponer en una serie de pequeños dispositivos de detección.[41]​ Estos dispositivos son similares a un circuito integrado y pueden detectar la energía de los fotones de rayos gamma incidentes.[41]​ Cuando está detrás de una pantalla absorbente, la matriz de sensores CZT puede determinar la dirección de los rayos.[41]​

## Compuestos

[editar]

Artículo principal:

Estructura química del acetato de Zinc.

El óxido de zinc es el más conocido y utilizado industrialmente, especialmente como base de pigmentos blancos para pintura, pero también en la industria del caucho y en cremas solares. Otros compuestos importantes son: sulfato de zinc (nutriente agrícola y uso en minería), cloruro de zinc (desodorantes) y sulfuro de zinc (pinturas luminiscentes).

## Isótopos

[editar]

El zinc existente en la naturaleza está formado por cuatro isótopos estables, Zn-64 (48,6 %), Zn-66, Zn-67, y Zn-68. Se han caracterizado 22 radioisótopos de los que los más estables son Zn-65 y Zn-72 con periodos de semidesintegración de 244,26 días y 46,5 horas respectivamente; el resto de isótopos radiactivos tienen periodos de semidesintegración menores que 14 horas y la mayoría menores que un segundo. El zinc tiene cuatro estados metaestables.

## Precauciones

[editar]

El zinc metal no está considerado como tóxico, pero sí algunos de sus compuestos como el óxido y el sulfuro.

En la década de los 40 se observó que en la superficie del acero galvanizado se forman con el tiempo "bigotes de zinc" (zinc whiskers) que pueden liberarse al ambiente provocando cortocircuitos y fallos en componentes electrónicos. Estos bigotes se forman tras un período de incubación que puede durar días o años y crecen a un ritmo del orden de 1 mm al año. El problema causado por estos bigotes se ha agudizado con el paso del tiempo por haberse construido las salas de ordenadores y equipos informáticos sobre suelos elevados, para facilitar el cableado, en las que era común el uso de acero galvanizado, tanto en la estructura portante como en la parte posterior de las baldosas. Las edades de dichas salas, en muchos casos de 20 o 30 años propician la existencia de pelos en cantidades y longitudes peligrosas susceptibles de provocar fallos informáticos. Además, la progresiva miniaturización de los equipos disminuye la longitud necesaria para provocar el fallo y los pequeños voltajes de funcionamiento impiden que se alcance la temperatura de fusión del metal, provocando fallos crónicos que pueden ser incluso intermitentes.

## Véase también

[editar]

* Galvanizado
* Pila de limón
* Fundición a presión
* Departamentos de Bolivia por producción de zinc
* Departamentos del Perú por producción de zinc

## Referencias

[editar]

1. ↑ a b «Nombres y símbolos en español acordados por la RAC, la RAE, la RSEQ y la Fundéu». 18 de junio de 2018. Consultado el 11 de enero de 2020.
2. ↑ ASALE, RAE-. «cinc | Diccionario de la lengua española». «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Consultado el 23 de noviembre de 2021.
3. ↑ RAE. «cinc | Diccionario panhispánico de dudas». «Diccionario panhispánico de dudas». Consultado el 23 de noviembre de 2021.
4. ↑ Real Academia Española. «cinc». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 23 de marzo de 2015.
5. ↑ 7 cosas del zinc que quizá desconozcas https://masonnatural.pe/
6. ↑ a b Habashi, Fathi, Discovering the 8th Metal (PDF) (en inglés), International Zinc Association (IZA), archivado desde el original el 23 de septiembre de 2010, consultado el 18 de agosto de 2010 .
7. ↑ Kong, L.; Heydari, Z.; Lami, G.H.; Saberi, A.; Baltatu, M.S.; Vizureanu, P. A Comprehensive Review of the Current Research Status of Biodegradable Zinc Alloys and Composites for Biomedical Applications. Materials 2023, 16, 4797. https://doi.org/10.3390/ma16134797 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37445111/
8. ↑ Ho, Emily; Drake, Victoria J.; Huang, Liping (1 de marzo de 2015). «Zinc». Advances in Nutrition (en inglés) 6 (2): 224-226. ISSN 2161-8313. doi:10.3945/an.114.006874. Consultado el 19 de marzo de 2019.
9. ↑ a b Rink L.; Gabriel P. (2000). «Zinc and the immune system». Proc Nutr Soc 59 (4): 541. PMID 11115789. doi:10.1017/S0029665100000781.
10. ↑ Wapnir, Raul A. (1990). Protein Nutrition and Mineral Absorption. Boca Raton, Florida: CRC Press. p. 131\. ISBN 0-8493-5227-4.
11. ↑ Berdanier, Carolyn D.; Dwyer, Johanna T.; Feldman, Elaine B. (2007). Handbook of Nutrition and Food. Boca Raton, Florida: CRC Press. p. 210\. ISBN 0-8493-9218-7.
12. ↑ «Consumir cinc aumenta la testosterona y la masa muscular».
13. ↑ a b Salgueiro, M. Jimena et al. (2004). «Deficiencia de zinc en relación con el desarrollo intelectual y sexual». Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Rev Cubana Salud Pública 30 (2).
14. ↑ «Dietary Zinc Deficiency Alters 5a-Reduction and Aromatization of Testosterone and Androgen and Estrogen Receptors in Rat Liver AE-SON OM AND KYUNG-WOH CHUNG». Department of Food and Nutrition, College of Home Economics, Hanyang University, Seoul, Korea. J Nutr.. The Journal of Nutrition 126 (4): 842-8. 1996.
15. ↑ a b c Bitanihirwe BK, Cunningham MG (2009). «Zinc: The brain's dark horse». Synapse 63 (11): 1029-49. PMID 19623531. doi:10.1002/syn.20683.
16. ↑ Hambidge, K. M. y Krebs, N. F. (2007). «Zinc deficiency: a special challenge». J. Nutr. 137 (4): 1101-5. PMID 17374687.
17. ↑ Nakashima AS, Dyck RH (2009). «Zinc and cortical plasticity». Brain Res Rev 59 (2): 347-73. PMID 19026685. doi:10.1016/j.brainresrev.2008.10.003.
18. ↑ a b «Zinc en la dieta. Medline Plus». Consultado el 17 de agosto de 2012.
19. ↑ Sánchez-Blázquez, P., Rodríguez-Muñoz, M., Bailón, C., Garzón, J. (julio de 2012). «GPCRs Promote the Release of Zinc Ions Mediated by nNOS/NO and the Redox Transducer RGSZ2 Protein». Antioxid Redox Signal. doi:10.1089/ars.2012.4517. Consultado en: «Investigadores del CSIC descubren que el zinc es "clave" en la neurotransmisión cerebral». Consultado el 17 de agosto de 2012.
20. ↑ «Zinc: dosis, fuentes, beneficios y carencia».
21. ↑ «Relación entre las cantidades de cobre y cinc administradas a pacientes graves con nutrición parenteral total y los niveles de cobre y cinc en plasma y eritrocitos A. M. Menéndez». Nutrición Hospitalaria 23 (4). 2008.
22. ↑ Hunt, J. R., Matthys, L. A. y Johnson, L. K. Zinc absorption, mineral balance, and blood lipids in women consuming controlled lectoovovegetarian and omnivorous diets for 8 wk. (Am J Clin Nutr., 67, 421, 1998).
23. ↑ Kies, C., Young, E. y McEndree, L. Zinc bioavailability from vegetarian diets. In: Nutritional Bioavailability of Zinc, Vol. 210. Inglett, G. E. (ed), American Chemical Society, Washington, DC, 1983.
24. ↑ Ball, M. J. y Ackland, M. L. Zinc intake and status in Australian vegetarians (Br J Nutri., 83, 27, 2000).
25. ↑ Gibson, R. S. Content and bioavailability of trace elements in vegetarian diets (Am J Clin Nutr., 59, 1223S, 1994).
26. ↑ United States Geological Survey (USGS) (Enero de 2021). «La producción de zinc en el mundo en 2019». Mineral Commodity Summaries 2019.
27. ↑ Anuário Mineral Brasileiro
28. ↑ United States Geological Survey (USGS) - 2011.
29. ↑ a b c Lehto, 1968, p. 829
30. ↑ a b c d e CRC, 2006, p. 4–41
31. ↑ Bush, Douglas Earl; Kassel, Richard (2006). The Organ: An Encyclopedia. Routledge. p. 679\. ISBN 978-0-415-94174-7.
32. ↑ «Coin Specifications». United States Mint. Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015. Consultado el 8 de octubre de 2008.
33. ↑ Jasinski, Stephen M. «Mineral Yearbook 1994: Zinc». United States Geological Survey. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2008. Consultado el 13 de noviembre de 2008.
34. ↑ «Diecasting Alloys». Maybrook, NY: Eastern Alloys. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2008. Consultado el 19 de enero de 2009.
35. ↑ Apelian, D.; Paliwal, M.; Herrschaft, D. C. (1981). «Casting with Zinc Alloys». Journal of Metals 33 (11): 12-19. Bibcode:1981JOM....33k..12A. doi:10.1007/bf03339527.
36. ↑ Davies, Geoff (2003). Materials for automobile bodies. Butterworth-Heinemann. p. 157\. ISBN 978-0-7506-5692-4.
37. ↑ Samans, Carl Hubert (1949). Engineering Metals and Their Alloys. Macmillan Co.
38. ↑ a b Porter, Frank (1994). «Wrought Zinc». Corrosion Resistance of Zinc and Zinc Alloys. CRC Press. pp. 6-7. ISBN 978-0-8247-9213-8.
39. ↑ McClane, Albert Jules; Gardner, Keith (1987). The Complete book of fishing: a guide to freshwater, saltwater & big-game fishing. Gallery Books. ISBN 978-0-8317-1565-6. Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2012. Consultado el 26 de junio de 2012.
40. ↑ «Cast flywheel on old Magturbo trainer has been recalled since July 2000». Minoura. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2013.
41. ↑ a b c Katz, Johnathan I. (2002). The Biggest Bangs. Oxford University Press. p. 18. ISBN 978-0-19-514570-0.

## Bibliografía

[editar]

* Lehto, R. S. (1968). «Zinc». En Clifford A. Hampel, ed. The Encyclopedia of the Chemical Elements. New York: Reinhold Book Corporation. pp. 822–830. ISBN 978-0-442-15598-8. LCCN 68029938.
* David R. Lide, ed. (2006). Handbook of Chemistry and Physics (87th edición). Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-8493-0487-3.
* Emsley, John (2001). «Zinc». Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University Press. pp. 499–505. ISBN 978-0-19-850340-8.
* Spelter. The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000.
* Hershfinkel Michal, Silverman William F, and Sekler Israel (2007). "The Zinc Sensing Receptor, a Link Between Zinc and Cell Signaling". Mol Med 13 (7-8): 331-336. doi:10.2119/2006-00038.Hershfinkel. PMID 17728842.
* Age-Related Eye Disease Study Research Group. www.pubmed.gov. Retrieved on 2007-11-13.
* Zinc content of selected foods per common measure (pdf). USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. USDA. Retrieved on 2007-12-06.
* Solomons, N.W. (2001) Dietary Sources of zinc and factors affecting its bioavailability. Food Nutr. Bull. 22: 138-154.
* Sandstead, H. H. (1996) Zinc deficiency: a public health problem? Am. J. Dis. Children. 145: 853-859.
* Castillo-Duran, C., Vial, P. & Vauy, R. (1988) Trace mineral balance during acute diarrhea in infants. Journal of Pediatrics. 113: 452-457.
* Manary, M.J., et al, (2000). Dietary phytate reduction improves zinc absorption in Malawian children recovering from tuberculosis but not in well children. Journal of Nutrition, 130: 2959-2964.
* Ikeda M, Ikui A, Komiyama A, Kobayashi D, Tanaka M (2008). "Causative factors of taste disorders in the elderly, and therapeutic effects of zinc". J Laryngol Otol 122 (2): 155–60. doi:10.1017/S0022215107008833. PMID 17592661.
* Stewart-Knox BJ, Simpson EE, Parr H, et al (2008). "Taste acuity in response to zinc supplementation in older Europeans". Br. J. Nutr. 99 (1): 129–36. doi:10.1017/S0007114507781485. PMID 17651517.
* Stewart-Knox BJ, Simpson EE, Parr H, et al (2005). "Zinc status and taste acuity in older Europeans: the ZENITH study". Eur J Clin Nutr 59 Suppl 2: S31-6. doi:10.1038/sj.ejcn.1602295. PMID 16254578.
* McDaid, O., Stewart-Knox, B., Parr, H., Simpson, E. (2007). "Dietary zinc intake and sex differences in taste acuity in healthy young adults". J Hum Nutr Diet 20 (2): 103–10. doi:10.1111/j.1365-277X.2007.00756.x. PMID 17374022.
* Nin, T., Umemoto, M., Miuchi, S., Negoro, A., Sakagami, M. (2006). "Treatment outcome in patients with taste disturbance" (en japonés). Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 109 (5): 440–6. PMID 16768159.
* Shah, D. & Sachdev, H.P.S. (2006) "Zinc deficiency in pregnancy and fetal outcome". Nutrition Reviews, 64: 15-30.
* Sanstead, H. H. et al., (2000) "Zinc nutriture as related to brain". J. Nutr. 130: 140S-146S.
* Black, M. M. (2003) "The evidence linking zinc deficiency with children’s cognitive and motor functioning". J. Nutr. 133: 1473S-1476S.
* Black, M. (1998) "Zinc deficiency and child development". Am. J. Clin. Nutr. 68: 464S-9S.
* Eby, G. A. (2007). "Zinc treatment prevents dysmenorrhea". Med. Hypotheses 69 (2): 297-301. doi:10.1016/j.mehy.2006.12.009. PMID 17289285.
* "Neurobiology of Zinc-Influenced Eating Behavior". Retrieved on 2007-07-19.
* Stowe, C. M., Nelson, R., Werdin, R., et al.: "Zinc phosphide poisoning in dogs". JAVMA 173:270, 1978.
* Aydemir, T. B.; Blanchard, R. K.; Cousins, R. J. (2006). "Zinc Supplementation of Young Men Alters Metallothionein, Zinc Transporter, and Cytokine Gene Expression in Leucocyte Populations". PNS 103 (3): 1699-1704.
* Valko, M; Morris, H.; Cronin, MTD (2005). "Metals, Toxicity and Oxidative stress". Current Medicinal Chemistry (12): 1161-1208.
* Godfrey, J. C., Godfrey, N. J., Novick, S. G. (1996). "Zinc for treating the common cold: Review of all clinical trials since 1984.". PMID 8942045.
* Hulisz, Darrell T. "Zinc and the Common Cold: What Pharmacists Need to Know", US Pharmacist.
* Muyssen et al., Aquat Toxicol. 2006.
* Fosmire, G. J. "Zinc toxicity", American Journal of Clinical Nutrition.
* "Valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana" Caracas. Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social. Instituto Nacional de Nutrición, 2000.
* Inorganic Chemistry, Holleman & Wiberg, Academic Press, 1995.

* Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Tomo XXIII, Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1898.
* Asociación Latinoamericana de Zinc – LATIZA.
* Los Alamos National Laboratory – Zinc.
* WebElements.com – Zinc.
* Zincado Electrolítico. – Aplicación en líneas de producción.
* Zinc Níquel. – Aleación de excelente poder anticorrosivo.
* Asturiana de Zinc S.A. – Productora de Cinc, presente en varios continentes y líder del mercado actual de Cinc a nivel mundial (Xtrata Zinc).
* ATSDR en Español – ToxFAQs™: Cinc Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público).
* Enciclopedia Libre – Cinc.
* Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del cinc.
* International Zinc Association.
* NASA Goddard Space Flight Center – Zinc Whiskers.

## Enlaces externos

[editar]

*   * Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Zinc.
* ATSDR en Español - ToxFAQs™: Cinc Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (dominio público).
* Enciclopedia Libre – Cinc.
* Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del cinc.
* International Zinc Association.
* Asociación Latinoamericana de Zinc - LATIZA - Estadísticas e Información actualizada sobre este mineral.
* NASA Goddard Space Flight Center - Zinc Whiskers.
* NIH, Suplementos en la dieta – cinc. Archivado el 7 de febrero de 2003 en Wayback Machine.
* UNCTAD - Mercado de productos básicos (INFOCOMM).

Control de autoridades|

* Proyectos Wikimedia
* Datos: Q758
* Multimedia: Zinc / Q758

* * *

* Identificadores
* BNE: XX529698
* BNF: 119731249 (data)
* GND: 4137453-8
* LCCN: sh85149842
* NDL: 00560063
* NKC: ph137237
* NLI: 987007534131805171
* AAT: 300011037
* Diccionarios y enciclopedias
* Britannica: url
* Identificadores médicos
* MeSH: D015032
* DeCS: 15427
* UMLS: C0043481
* Identificadores químicos
* Número CAS: 7440-66-6
* Números EINECS: 231-175-3
* ChEBI: 30185
* ChemSpider: 22430
* DrugBank: DB01593
* PubChem: 23994
* UNII: J41CSQ7QDS
* SMILES: ID
* InChI: ID
* InChI key: ID
* Identificadores biológicos
* MGI: 7440-66-6

|

* Datos: Q758
* Multimedia: Zinc / Q758